( 544) 



a eu lieu, semblable à celle des clivages qui existent dans le bismuth cris- 

 tallisé. 



» Ces résultats expliquent les courants thermo-électriques trouvés dans le 

 temps par M. Sturgeon et par moi, en chauffant dans certains points les 

 grandes masses de bismuth. On trouve toujours dans ces points des unions 

 dans lesquelles les clivages se correspondent comme dans l'union du 

 bismuth axial et de l'équatorial. 



» J'ai été conduit, par ces recherches, à répéter et varier une expérience sur 

 le bismuth fondu, que j'avais faite, il y a longtemps, avec M. de la Rive (i). 

 Je me suis proposé de découvrir, comme je l'ai fait pour le mercure, s'il y 

 a un courant thermo-électrique dans le bismuth fondu, en mettant en contact 

 une couche de ce bismuth plus chauffée avec une autre moins chauffée. 

 J'avais trouvé, comme M. Magnus l'a vérifié dernièrement, qu'il n'y a pas 

 de courant thermo-électrique en opérant ainsi sur le mercure. L'expé- 

 rience a été faite sur le bismuth fondu, comme je l'avais fait avec le 

 mercure, en évitant la variation de température des extrémités du fil du 

 galvanomètre, qui plongent dans le bismuth. On sépare, avec un écran 

 d'argile, la couche de bismuth fondu, on la chauffe davantage d'un côté, et 

 puis on laisse venir rapidement en contact le bismuth chauffé avec l'autre. 

 Lorsque l'expérience est bien faite, il n'y a pas de courant thermo-électrique 

 ainsi développé. 



» Pour faire ressortir l'importance de ce résultat, j'ai recherché quelle 

 était la variation de conductibilité qu'éprouvait le bismuth par la fusion. 

 Dans cette expérience, dont les difficultés sont très-grandes, j'ai dû 

 employer, au lieu du galvanomètre différentiel, deux voltamètres et un 

 courant de dix piles de Grove. IjCS deux colonnes de bismuth, de 6 milli- 

 mètres d'épaisseur, étaient longues à peu près de i mètre. L'une était 

 contenue dans un tube de verre, chauffé au milieu du charbon jusqu'à 

 maintenir le métal liquide ; l'autre colonne de bismuth, solide à la tempé- 

 rature, était formée de trois pièces bien réunies ensemble par une couche 

 de mercure, qui, comme on l'a vu et comme M. Lenz l'avait déjà trouvé, 

 conduit mieux que le bismuth. Dans deux expériences que je considère 

 comme suffisamn)ent exactes, la conductibilité du bismuth fondu a été 

 trouvée un peu plus grande que celle du bismuth solide. Je ferai remarquer 

 que la colonne de bismuth solide avait en grande partie la structure du 

 bismuth axial. 



» On peut conclure de ces expériences : 



» 1°. Que le bismuth cristallisé est doué d'une différence de cond^icti- 



(i) Bibliothèque universelle, t. XIII , p. 19g. 



